( 1019 ) 
métal sous-jacent de l'attaque des acides. Selon l'alcalinité du bain et la 
destination des objets à cuivrer, il exige un temps variable de quelques mi- 
nutes à quelques heures. 
> Le deuxième moyen, qui a été employé avec grand succès au cuivrage 
dè candélabres d’une grande ville, consiste à placer des vases poreux dans 
la cuve contenant le bain alcalino-organique de cuivre et les objets à cui- 
vrer à épaisseur moyenne. Ces vases poreux sont remplis d’une lessive de 
soude caustique, dans es Li plongent des plaques de zinc mises en 
communication avec les pièces à cuivrer par un gros fil de cuivre. La les- 
sive de soude sert continuellement; car, dès qu’elle est à peu près saturée 
d'oxyde de zinc, on la traite par du sulfure de sodium, qui régénère la 
soude caustique, tout en précipitant du sulfure blanc de zine, que l’on 
vend à de bonnes conditions. Ce cuivrage à épaisseur moyenne, tel qu’il 
convient aux candélabres, n’exige que peu de temps. 
» Le troisième moyen, que j'ai déjà appliqué, en 1869, conjointement 
avec M. Achard, consiste à cuivrer les divers objets, à faible, moyenne ou 
très forte sales au moyen des mêmes bains et d’une machine dynamo- 
électrique (!). 
» Les bains, ainsi qu'il a déjà été dit, n’exigent que l'addition d’une 
quantité déterminée d'oxyde de cuivre de temps en temps. Les bains à peu 
près épuisés en cuivre sont titrés au moyen d’un procédé de mon in- 
vention. On n’a qu’à introduire 10% du bain dans un matras en verre 
blanc, ajouter environ 30% à 4o% d’acide chlorhydrique pur, porter à 
l’ébullition et verser dans la solution jaune-verdâtre, jusqu’à décoloration 
complète du protochlorure d'étain titré. Le volume du chlorure d’étain 
employé à cet effet indique exactement la quantité de cuivre renfermée 
dans le bain. On n’a plus qu’à y ajouter l’oxyde de cuivre hydraté qui 
lui manque (°). » 
(*) M. Weil met sous les yeux de l’Académie, conjointement avec divers objets cuivrés 
par ses procédés, depuis dix ans, à faible, moyenne et forte épaisseur, un nécessaire renfer- 
mant les appareils, les liqueurs titrées et une instruction pratique, avec des Tables de calcul 
au moyen desquelles on détermine, en quelques me la quantité exacte de cuivre ren- 
fermée dans les bains alcalino-organiques. 
(°) M. Weil dépose tous les métaux, tels que did. cobalt, antimoine, étain, etc., sur 
fonte, fer et d’autres métaux. Il emploie à cet effet des bains alcalino-organiques, d’une 
composition analogue à celle de son bain de cuivrage, et l'exécution du procédé se fait 
exactement par l’un ou l’autre des trois moyens décrits pour le cuivrage. +: 
I 
C. R., 1881, 2° Semestre. (T. XCIII, N° 24.) 
